s8 Max Schläpfer. 
Brechung gelb, in der der kleineren braungelb. Ihr Brechungs- 
koeffizient war bedeutend höher als 1,76. In Salzsäure waren sie 
leicht löslich. Auf einem Objektträger auf zirka 300° erhitzt, wan- 
delten sie sich in schwarze Körner um, welche den für Magnetit 
charakteristischen bläulichen Glanz zeigten. Dieselbe Umwandlung 
“ ging bei gewöhnlicher Temperatur von selbst vor sich, so dass nach 
2—3 Tagen alle Kristalle schwarz und undurchsichtig geworden waren. 
Bei allen andern Versuchen war in unmittelbarer Nähe der 
Bombenwandungen durch Korrosion derselben nur Magnetit entstanden, 
da ein Zudiffundieren anderer Bestandteile aus der Silbereinlage heraus 
nicht leicht möglich war. An seiner Stelle traten in Versuch 169 
zum Teil die oben beschriebenen ' 
Kristalle auf. Aus ihrer Umwand- 
lung — wahrscheinlich in Eisen- | 
oxydoxydul— zu schliessen, haben 
wir es hier vielleicht mit einer zu- 
fällig entstandenen instabilenChry- 
soberylimodifikation des Fe,O, zu 
tun, welche sich dann in den sta- 
bilen Magnetit umwandelte. et Dr 
30. Reguläre Kristalle. 3 
Sehr kleine isotrope Kriställ- 
chen, in Methylenjodid (» = 1,76) 
verschwindend. Der Versuchsan- 
lage nach können sie CaO, Fe,O. 
und SiO,, eventuell €] enthalten. 9,08 
Eine sichere Identifikation ist 2 
wegen der Kleinheit der Indivi- 
duen ausgeschlossen. Immerhin 
wäre es nicht unmöglich, dass wir es mit einem Kalkeisengranat zu 
tun haben. 
In Tabelle 5 sind die Versuche des dritten Teils dieser Arbeit 
zusammengestellt. Wie in den früheren Tabellen sind in der ersten 
Kolonne die Versuchsnummern eingetragen. Die denselben eingesetzten 
Zeichen bedeuten: 
!) Versuch mit offener Silbereinlage; 
°) Silbereinlage mit Stülpdeckel ; 
°) Silbereinlage mit Flanschenverschluss, 
Die zweite Rubrik enthält die eingewogenen Substanzmengen in 
Gramm (vergl. Analysen Tabelle 1). Dabei bedeutet: B— Kiesel- 
säure; E — Tonerde; H — Kalziumoxyd; J = Eisenoxydhydrat; 
K = Blumendraht; L— Chlorkalzium; M — Ferrichlorid. 
| 
Fig. 11. 
